1779* Jul. Aug. Sept. 207 
framt ftummiga blåfors uphåfvande (kulle und- 
vikas. 
19) Blyglas enfamt eller Crkft? 11 delar, med 
Cryftall-glas 8 delar, jämte Zinkblomma c\\cy Flores 
Zinci z delar, fmjlites til klart, gult glas, på 7 
minuter, fom hade den olägenheten, at lafom 
Emaille blifva blåfigt, men, om hettan längre 
continuerades, lade fig blåforne och erhölls tåm- 
meligen god glafur, af gulbrun , grönaktig färg, 
gan/ka härd oeh faft. Stod åfven val emot ve- 
getabilifka fyror, lika fom den nått förenämnde, 
men corroderades något af de mineralifka. 
14) Flufsfpat 5 delar, Gips f, Mönja t , Borax 
§i Cryftall-glas z, Tenn-kalk |, Cobolt -kalk allena it 
vV-'del, väl fint (ammanrifne , fmäkes uti Digei 
pä 6 minuter med blält , och flöt qvickt til 
pcrle-tårgadt, tätt och opaot glas , fom flcelade 
i biätt af Cobolt - kalken , och var tåmmeligen 
faft. På vanligt lått med vatten finrifvet, var 
detta Emaille-glas ganfka fimmigt och beqvåmt 
U genom ofvergjutning lämpas på kårlen, lamt 
faftnadc val. Om några bläfor uplupo under 
torkning, kunde de med fingret varfamt igen* 
ft rykas och Emaillen jämnas. Efter torkning 
och graderad upvårmning, infatt uti väl uphet- 
tad Proberugn, med inlagda frifka eldade Björk- 
kol uti muffelen, fmålte eller började glänfa , 
inom en minut, då kärlet ftrax mäfte uttagas, 
och var dä val jämnt ofverdraget med tät och 
tåmmeligen härd glafur , utan fårdeles glan- 
lig yta. 
Fårgen var nu blifven något grönaktig, der- 
igenora at kopparen af fyrorne uti Gipfen och 
O 4 Flufs- 
